66 ANALES » : 
de que hablaremos despues. El licor restante era in- 
comparablemente menos coloreado que a lo ordinario, 
y le traté con la potása que, con grande admiracion 
mia , precipitó un fosfato blanco de hierro; y le lla- 
mo blanco, porque este-es el que produce todo hier- 
- yo oxidado al maximum. A 
Aquí tenemos, pues, de una parte azufre y de 
otra fosforo, acumulados en el resíduo. de nuestras 
platimas en mayor cantidad que en el metal mismo. - 
No pesando lo restante del polvo negro mas de 
42 granos, es Claro que de 177 de polvo calcinado, 
el agua régia había disuelto 135. 
Estos 42 granos de polvo eran bastante ne ros, 
y ya no exhalaban olor alguno al fuego del pee de 
el agua régia no hizo en ellos ninguna mella; y no 
eran otra cosa que graphito bastante puro. 
Para conocer con mas claridad la naturaleza de 
nuestro polvo negro hice el expérimento siguiente. - 
Disolví 200 granos de polvo bien seco, pero no 
calcinado, en agua régia de igual fuerza : lo restan- 
+te,lavado y pesado, anunció que el disolvente no le 
habia robado mas de 24 granos. Esta disolucion, tra- 
tada con salamoniaca, me dió el muriamoniaco or- 
dinario; y el último licor me produxo fosfato de hier- 
ro por medio de la potása, Jo qual no me' hizo no- 
vedad. : . 
Pero si. se hace memoria de que 200 granos de 
polvo negro: que habian perdido 23 partes de azufre 
y de fostoro , cediéron. con la mayor facilidad hasta 
135 granos de platina á este mismo disolyente, cau- 
sara admiracion ver que 200 granos del mismo pol- 
vo, que conservaba sis 23 granos de combustibles, 
resistiesen á-la accion del disolvente hasta el extre 
mo de no cederle sino 24 granos de metal, Esta re- 
